%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构制作加工技术要求—— 焊缝无损检验
%%%   相关规范
%%%   + \GB*{29712}     焊缝无损检测 超声检测 验收等级
%%%   + \GB*{11345}     焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定
%%%   + \GB*{26951}     焊缝无损检测 磁粉检测
%%%   + \GB*{26952}     焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级
%%%   + \GB*{26953}     焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级
%%%   + \GB*{3323}[1]   焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术
%%%   + \GB*{18851}[1]  无损检测 渗透检测 第1部分：总则
%%%   + \GB*{18851}[2]  无损检测 渗透检测 第2部分：渗透材料的检验
%%%   + \GB*{18851}[3]  无损检测 渗透检测 第3部分：参考试块
%%%   + \GB*{18851}[4]  无损检测 渗透检测 第4部分：设备
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 宜根据无损检测方法的适用范围以及结构状况和检测条件按下列要求选择合适的无损检测方法：
  \begin{description}
    \item[磁粉检测] 铁磁性材料表面和近表面缺陷的检测；
    \item[渗透检测] 表面开口性缺陷的检测；
    \item[超声波检测] 内部缺陷的检测，主要用于平面型缺陷的检测；
    \item[射线检测] 内部缺陷的检测，主要用于体积型缺陷的检测。
  \end{description}
  \item 焊缝经外观检查合格后方可进行无损检测。无损检测应在焊接 \qty{24}{h} 后进行。
  \item 超声波焊缝无损检测质量等级、检测等级和验收等级应满足\GB*{29712}的要求。其他要求应符合\GB*{11345}的规定。
  \item 磁粉探伤应符合国家标准\GB*{26951}、\GB*{26952}的规定。
  \item 射线探伤应符合国家标准\GB*{3323}[1]的规定。
  \item 渗透探伤应符合\GB*{18851}[1]、\GB*{18851}[2]、\GB*{18851}[3]及\GB*{18851}[4]的要求，其质量等级应符合\GB*{26953}规定的焊缝质量 \MyRoman{2} 级要求。
  \item 进行局部超声波（UT）、磁粉（MT）或渗透（PT）探伤的焊缝，当发现有裂纹或其他超标缺陷较多时，应扩大该条焊缝的探伤范围，每一次扩大探伤的范围不小于前次探伤范围的 2 倍，直至焊缝全长。对局部射线（RT）探伤的焊缝，当发现超标缺陷时，应增加检测。每一次探伤的数量不小于前次探伤数量的 2 倍。
  \item 焊缝返修区域，应按原检测方法和质量要求重新进行质量检验。
  \item 用射线（RT）、超声波（UT）、磁粉（MT）、渗透（PT）等多种方法检验的焊缝，应达到各自的质量要求，该焊缝方可认为合格。
  \item 探伤比例低于 100\% 的抽检项目，按规定的探伤比例进行检测的结果全部合格，则认为该批次焊缝判定为合格。如果同一批次中出现不合格的焊缝，应增加探伤比例，每一次探伤比例不小于前次探伤比例的 2 倍，直到 100\% 检测。
  \item 正交异性钢桥面板的焊缝无损检验的检验部位、检测方法、检测比例、检测范围、检验等级和验收标准应符合\cref{tab:桥面板焊缝检验} 的规定。
  \begin{table}%[H]
    \caption{正交异性钢桥面板焊缝无损检验质量等级及探伤范围}\label{tab:桥面板焊缝检验}
    \input{tables/正交异性钢桥面板焊缝无损检验质量等级及探伤范围表}
  \end{table}
  \item 钢箱梁、槽形梁焊缝无损检验的检验部位、检测方法、检测比例、检测范围、检验等级和验收标准应符合\cref{tab:钢梁焊缝检验} 的规定。
  \begin{table}%[H]
    \caption{钢梁焊缝无损检验质量等级及探伤范围}\label{tab:钢梁焊缝检验}
    \input{tables/钢梁焊缝无损检验质量等级及探伤范围表}
  \end{table}
  \item 钢箱拱焊缝无损检验的检验部位、检测方法、检测比例、检测范围、检验等级和验收标准应符合\cref{tab:钢拱焊缝检验} 的规定。
  \begin{table}
    \caption{钢箱拱焊缝无损检验质量等级及探伤范围}\label{tab:钢拱焊缝检验}
    \input{tables/钢拱焊缝无损检验质量等级及探伤范围表}
  \end{table}
\end{enumerate}
